## KUAT TEKAN DAN ABSORBSI BETON MUTU TINGGI MENGGUNAKAN TANAH DIATOMAE SEBAGAI SUBSTITUSI SEMEN DENGAN PENAMBAHAN SERAT POLYPROPYLENE DAN SERAT KACA
Nirmansyah 1 Muttaqin 2 Mahlil 3 1,2,3 Jurusan Teknik Sipil,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Jalan Syech Abdurrauf No. 7 Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111 Indonesia Email: 1 nirmansyah10@gmail.com; 2 muttaqin@usk.ac.id; 3 mahlilciv05@usk.ac.id

## Abstract
Fiber concrete has become option with the development of technology in the construction sector to improve the tensile strength of concrete. The fibers used are polypropylene fiber and fiberglass with variations 0,0%, 0 2 % , 0 ,4 %, 0,6% and 0,8%. Diatomaceous earth was used as substitute for cement which had been calcined for 5 hours a t  6 00 ⁰C temperature and 78,73% of silica content. The percentage of the addition diatomaceous earth is 10% of th e w e i ght  o f cement. The test object used is cylinder with 10 cm diameter and 20 cm of height. For each variation of the specimen, 3 specimens were made so that the total specimen for testing the compressive strength was 60. The object for absorpti on test is cubes with size of 5 cm × 5 cm × 5 cm. The results of the compressive strength test show t hat the use of diatomaceous earth substitution and fiber enhancer reduces the value of the compressive st ren gth o f c o n cret e. Th e highest value of concrete compressive strength is 73.70 MPa with 0% substitution of diatomac eo us e a rth a n d 0 .0 % addition of fiber. Absorption test can be concluded that absorption rate of high-strength concrete.
Keywords: High performance concrete, diatomaceous earth, polypropylene fiber, fiberglass, c o mpressi ve  st re ngt h, absorption.

## Abstrak
Beton berserat menjadi piliha n seiring berkembangnya teknologi da lam bidang konstruksi karena meningkatkan dura bilita s beton terutama kuat tarik beton. Sera t yang digunakan pada peneltian ini a dalah sera t p o lyp ropy le ne da n sera t ka ca dengan variasi penambahan 0,0%, 0,2%, 0,4%, 0,6% dan 0,8%. Bahan tamba h se ba ga i su b stit u si se me n digunakan tanah diatomae yang telah dikalsinasi selama  5 jam pada suhu 600⁰C dengan kadar silika mencapai 78,73%. Jumla h persentase penambahan tanah diatomae adalah 10% dari bera t se me n. B e n da u ji y a ng d igu na ka n se b a ga i tinja uan kuat tekan a dalah silinder dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Setiap varia si benda uji digunakan 3 benda uji, sehingga  total benda uji untuk pengujian kuat tekan sebanyak 60. Benda uji a bsorbsi kubus dengan ukuran 5 cm ×  5 cm ×  5 cm. Ha sil pengujian kuat tekan menyatakan tanah diatomae dan penambahan sera t menurunkan nila i kuat tekan beton. Nila i tertinggi kua t tekan beton mutu tinggi a dalah 73,70 MPa dengan substitusi 0% ta nah dia t oma e  da n  0 ,0% penambahan serat. Hasil pengujian a bsorbsi disimpulkan serat mampu mengurangi ka dar penyerapan beton mutu tinggi.
Kata kunci : Beton mutu tinggi, tanah diatomae, serat polypropylene, serat kaca, kuat tekan, absorbsi.
1. Pendahuluan
Beton bersera t menja di piliha n seiring berkemba ngnya   teknologi da la m bida ng konstruksi. Beton  ini  ma mpu  meningka tka n  dura bilita s  beton terutama kuat ta rik beton. Sera t yang d igu n a ka n p a da penelitia n ini a dalah sera t polypropylene dan serat ka ca . Va ria si penambahan serat polypropylene dan serat k a ca untuk campuran beton yaitu 0,0%, 0,2 %, 0 ,4 % , 0 ,6 %, da n 0,8% diba ndingka n da ri volume beton. Ma teria l pengika t pada penelitia n ini diguna kan tana h d ia t omae seba gai bahan substitusi semen yang sebelumnya  t e la h mela lui  proses  ka lsina si  a ta u  pemba ka ra n sehingga ka ndunga n  silika   ya ng  terka ndung  di  da la m  ta na h dia tomae meningkat menjadi 78,73%.
Berda sa rka n  la ta r  bela ka ng  di  a ta s,  ma ka permasalahan yang a kan dit in ja u p a da  p e ne lit ia n in i a dalah bagaimana penga ruh  p en gguna a n 1 0 % t a na h dia tomae sebagai substitusi seme n se rt a  p ena mba ha n
sera t polypropylene dan serat kaca terhadap k ua t  t e ka n da n a bsorbsi beton mutu tinggi.
Tujuan dari penelitian ini a dalah untuk mengetahui penga ruh penggunaan substitusi 1 0 % t a nah  d ia toma e da n penambahan sera t (serat polyp ropyle n e d a n se ra t ka ca ) terha da p kua t teka n da n a bsorbsi beto n mutu tinggi.
Fa ktor  Air  Semen  (FAS)  ya ng  diguna ka n  0,3. Benda  uji berbentuk silinder berdia meter 10 cm da n tinggi 20 cm. Pa ra meter pengujia n beton mutu tinggi a da la h  pengujia n  kua t  teka n,  a bsorbsi,  modulus ela stisita s da n hubunga n tega nga n-rega nga n. Va ria si substitusi tanah diatomae a dalah 10%, dari berat seme n. Pengguna a n  sera t  ka ca   da n  sera t  polypropylene ditentuka n pa da  va ria si 0,0%, 0,2%, 0,4%, 0,6% da n 0,8% volume beton. Ba ha n ta mba h ya ng diguna ka n a da la h  superpla sticizer  1,5% da ri bera t tota l semen. Benda uji untuk  a bsorbsi berbentuk kubus ukuran 5  c m × 5 cm × 5 cm.
Ma nfa a t  da ri  penelitia n  ini  a da la h  untuk menghasilkan beton berserat yang mampu m en yoko ng sifa t lema h da ri beton terha da p kua t ta rik da n geta s denga n upaya penambahan sera t polypropylene dan serat ka ca. Memanfaatkan sumber daya alam se b a ga i b a han pembentuk beton dengan menggunakan substitusi t a na h dia tomae.

## 2. Metodologi Penelitian
Metode penelitian membahas la ngkah-langkah se rta prosedur  ya ng  a ka n  dila kuka n  da la m  mela kuka n penelitia n  ini  a ga r  ha sil  ya ng dica pa i sesua i denga n tujuan penelitian dan mendapat ha sil y a ng m a ksima l. Ta ha p a wa l pa da  penelitia n ini dia wa li denga n studi litera tur,  ra nca nga n  penelitia n,  persia pa n  a la t  da n ma terial, pengecoran dan perawatan benda uji, pengujian kua t  teka n,  a bsorbsi,  modulus  ela stisita s  kemudia n dia khiri dengan a nalisa varian.

## 2.1 Rancangan Penelitian
Pa da penelitian ini  dila kukan beberapa pe nguj ia n di a ntaranya adalah pengujian kuat tekan, a bsorbsi, d a n modulus ela stisistas dengan campuran t a na h d ia toma e seba gai substitusi semen dan pe na mbaha n se ra t y a ng terdiri da ri sera t kaca dan serat Polypropyle ne . Va ria si ta na h  dia toma e  ya ng  diguna ka n  a da la h  10%  da ri persentase berat semen. Untuk va ria si se ra t  k a ca  d a n sera t Polypropylene persentase penggunaann ya a da la h 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, da n 0,8% da ri volume beton. FAS 0,3 denga n penambahan superplasticizer seba nya k 1,5% da ri berat semen. Benda uji yang digunakan a dalah silinder dia meter 10 cm dan tinggi 20 cm. Setiap varia si benda uji dibuat 3 benda uji, sehingga terdapat 6 0  t o ta l benda uji dan a kan dila kukan pengujian kuat tekan p a da sa a t beton berumur 28 hari.
Pengujia n a bsorbsi beton mutu tinggi, benda  uji ya ng digunakan adalah sisa  patahan dari pengujian k ua t lentur ya ng dila kukan oleh pada saa t  y a ng b e rsa maa n denga n ukuran benda uji kubus 10 cm × 10 cm × 40 c m . Ha l ini da pat dilakukan berdasa rka n sta n da r SNI  0 3 - 6433-2000, yang menyatakan benda  u j i d a pa t  b e rupa potongan silinder, beton inti, a tau balok denga n b e nt uk da n ukuran yang dikehendaki  d e n ga n sy a ra t  v olu me tida k kurang dari 350 cm 3 (sekitar 800 gra m). Benda u j i sebelumnya   dipotong menja di kubus mengguna ka n mesin pemotong beton hingga membentuk ukuran kubus 5 cm × 5 cm × 5 cm.10.
Fa ktor penting untuk mendapatkan kua lit a s  b e ton mutu tinggi a dalah gra dasi a gregat. Penggunaan a gre ga t ya ng lebih kecil da n gra dasi yang lebih bervaria si a ka n menghasilkan beton yang ba ik, karena butiran yang lebih kecil a ka n mengisi cela h rongga di a ntara agregat, Faktor a ir semen juga berpengaruh untuk menentukan mutu dari beton,  sema kin  tinggi  fa ktor  a ir  semen  ma ka   a ka n menghasilkan workability yang tinggi, na mun dila in sisi kua litas beton semakin menurun[1].

## 2.2 Semen Portland
Semen portland termasuk  k e  d a la m b a ha n y a ng berfungsi  seba ga i  pengika t,  Semen  memiliki  sifa t mengikat butiran a gregat d a n m e nja dika n  c a mpura n
beton lebih pa da t[2]. Semen ya ng diguna ka n a da la h semen tipe 1.

## 2.3 Kalsinasi Tanah Diatomae
Ha sa n dkk[3] menya ta ka n ba hwa sa nya  ta na h dia toma e  ya ng bera sa l da ri Desa  Beureunuet, Aceh Besa r  menga ndung  silika   56%,  sehingga   da pa t diguna ka n  seba ga i  ma teria l  pengga nti  semen  a ta u Supplementary  cementing  material (SCM).  Ta na h dia toma e dika lsina si pa da  suhu 650 0 C sela ma  5 ja m kemudian kadar silika  pada tanah t e rse bu t m en ingka t hingga  78,73%. Seca ra  fisik peruba ha n ya ng terliha t ta nah diatomae a kan berubah wa rna hingga kecokelatan.

## 2.4 Peralatan yang Digunakan
Pera la tan penunjang penelitia n ini terdiri da ri mesin pembebanan kuat tekan produksi Jerman Ton I n dust rie denga n kapasitas beban 100 ton ( Compression Stre ngth Tester ), compressometer, data logger , ceta ka n silin d e r untuk benda uji dengan diameter 10 c m d a n t in ggi 2 0 cm,  timba nga n,  oven,  sa tu  set  sa ringa n, pa lu ka ret, obeng, kecurut Abra ha m’s untuk pengukura n a lira n, tongkat besi untuk pemadatan, d a n p e nca mpur b e t on ( concrete mixer ).
Menurut Neville & Brooks[4] Manfaat penggunaan superplasticizer a dalah sebagai dispersi (pemisah) y a ng ma mpu  menghila ngka n terja dinya  ga ya  kohesi da n a dhesi  pa da   permuka a n  pa rtikel  semen  da n  da pa t membeba ska n  a ir a ga r tida k terpera ngka p bersa ma pa rtikel semen.
Ka rtini[5] menyatakan serat polypropylene mampu meningkatkan durabilita s beton da n m engu ra ngi e f e k kerusa kan pada konstruksi beton. Serat p oly prop yle ne ma mpu bertahan terhadap dampa k da ri b a ha n k im ia , unsur penyusun serat Polypropylene tidak menyera p a ir sehingga   mencega h  terja dinya  gumpa la n pa da  sa a t proses pengadukan beton.
Ca stiqliana[6] menyatakan bahwa serat k a ca  a t a u fibergla ss merupakan komoditas komposit yang ba n ya k dima nfaatkan sebagai material ya ng bersifat sangat k ua t denga n kekuatan tarik 3.5 GPa  dengan ukuran dia met e r 9-15 μm.

## 2.5 Beton Berserat
Purwa nto[7]  sera t  memiliki  sifa t meka nis ya ng tida k  a ka n  berea ksi  seca ra   kimia   denga n  ba ha n pembentuk  beton  la innya   da n  ma mpu  mengika t ca mpuran beton setelah terjadi proses pengik a ta n a wa l oleh  pa sta   semen.  Pa sta   beton a ka n sema kin sta bil menahan beban dikarenakan sera t pada campuran b e t on sa ling mengikat karena a ksi serat (fiber bridging ).

## 2.6 Kuat Tekan Beton
Mulyono[2] Kekuatan beton dapat dilih a t  d e nga n mela kukan uji kuat tekan. Mutu bet on m e nja di f a k tor penting untuk menghasilkan beton  ya n g b e rke kua ta n tinggi.
Menghitung  nila i  da ri  kua t  teka n  beton  da pa t menggunakan Persamaan (1)
f’c = 𝑃 𝐴 (1)
Denga n : P =  beba n tekan maksimum (kg);
A =  lua s penampang benda uji (mm 2 ); dan f’c =  kua t tekan silinder beton (MPa)
Pengujia n kuat tekan dila kuka n p a da  sa a t  b et on berumur 28 hari dengan menggunakan mesin  u j i t e ka n Compression Strength Tester dengan kapasitas 1 0 0 t o n ya ng  terda pa t  di  La bora torium  Kontruksi  Ba ha n Ba nguna n  Jurusa n  Teknik  Sipil  Fa kulta s  Teknik Universita s Syiah Kuala . Benda uji yang diuji berbentuk silinder dia meter 10 cm dan tinggi 20 cm. Se b elu mnya benda uji ditimbang dan diukur dimensinya. Pe n guj ia n kua t tekan dila kukan dengan memberikan beban vertikal seca ra perlahan hingga  benda uji mengalami kehancuran. Kemudian hasil da n pola kehancura n d a ri k u a t  t e ka n a kan dicatat sesuai denga kode benda u j i. B e ba n  y a ng menjadi penyebab benda uji hancur merupakan nila i kuat teka n beton (tegangan).

## 2.7 Absorbsi Beton
Tjokrodimuljo[9]  menya ta ka n  a bsorbsi  beton a dalah keadaan di mana air masu k a ta u  t e rsera p o le h beton melalui pipa kapiler ya ng berbentuk pori-pori pada permuka a n beton. Nila i sera pa n pa da  diukur denga n menghitung perbandingan berat beton k ea da a n k e rin g oven dan berat beton dalam keadaan set e la h d ire n da m berda sarkan waktu yang tela h ditentukan. Nila i a bsorbsi dihitung menggunakan persamaan 2 :
W = 𝑉𝑤−𝑉𝑑 𝑉𝑑 (2)
Ketera ngan : W =  a bsorbsi (%);
Vw = bera t benda uji setelah perendaman(g); dan Vd =  bera t kering benda uji (g)
Pengujia n  a bsorbsi  beton  dila kuka n  untuk mengetahui besarnya nila i peny era pa n b e to n se ba ga i indika si pa dat atau tidaknya suatu beton. Benda uji ya ng tela h sia p dia ngka t da n dikeringka n hingga  kea da a n kering permukaan, selanjutnya benda uji dioven se la ma 24 ja m pada suhu 100 0 C dan ditimbang beratnya. Ben da uji kembali dioven selama 24 jam pada suhu yang sa ma da n benda uji ditimbang, a pabila berat benda  u ji st a bil (sa ma dengan penimbangan pasca oven pertama) m a ka benda uji telah sia p untuk dilakukan pengujian a bsorbsi.
Pengujia n dila kukan dengan merendam b en da u ji pa da  wa ktu ya ng berbeda  denga n rincia n interva l 30 menit  perta ma ,  benda   uji a ka n direnda m da n dila p permukaannya setiap 5 menit dan kemudian ditimba ng. Pa da 30 menit kedua benda uji dila kukan perlakuan yang sa ma namun perendaman dila kukan setiap 10 menit . 3 0 menit berikutnya benda uji direndam se la ma 1 5 m e nit untuk ditimbang beratnya, dan terakhir be n da  u j i a kan ditimbang setelah 24 jam perendaman.

## 2.8 Pemeriksaan Sifat Fisis Material
Pemeriksaan sifat fisis terhadap material terdiri da ri pengujia n  bera t  jenis,  pengujia n  a na lisa   sa ringa n, pengujia n  bera t  volume  da n  pengujia n  a bsorbsi. Pengujia n ini dila kuka n bertujua n untuk mengeta hui kha ra kteristik  ma teria l  ya ng  a ka n  diguna ka n  pa da ca mpuran beton a gar mencapai mutu rencana beton mutu tinggi. Pemeriksaan ini merupakan sa lah sa tu syarat a gar a grega t  da pa t  diguna ka n  seba ga i  ba ha n  da la m pembuatan beton.
Tabel 1. Pemeriksaan Sifat Fisis Agrega t Uji Agrega t Ha sil Nila i Ba tas Bera t Volume Split 1 1,48 >1,2 kg/l Split ½ 1,38 Pa sir 1,57 Bera t Jenis (SSD) Split 1 2,75 2,5-2,8 Split ½ 2,72 Pa sir 2,59 2,0-2,7 Bera t Jenis (OD) Split 1 2,73 2,5-2,8 Split ½ 2,70 Pa sir 2,57 2,0-2,7 Absorbsi Split 1 0,66 0,5 - 1 Split ½ 0,66 Pa sir 0,77 0 - 2 Finess Modulus Split 1 6,00 5,0 - 8,0 Split ½ 5,00 Pa sir 1,93 1,5 - 3,8
Da ta  pemeriksaan sifat fisis a gre ga t me nya ta ka n ba hwa agregat yang digunakan sebagai ba han campura n beton pa da  penelitia n ini memenuhi nila i ba ta s pa da setia p pengujian, sehingga a gregat dapat digunakan.

## 2.9 Perencanaan Campuran Beton
Perenca na a n  ca mpura n  beton  mutu  tinggi berda sarkan ketentuan ACI 211 dengan substitusi t a na h dia tomae sebesar 10% dari total be ra t  se me n. Va ria si sera t  ka ca   da n  sera t  Polypropylene  persenta se penggunaannya adalah 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, dan 0,8% da ri volume beton. FAS ya ng digunakan pada penelitia n ini  a da la h  0,3  denga n pena mba ha n superpla sticizer seba nya k  1,5%  da ri  tota l  bera t  semen.  Proporsi ca mpuran beton dapat diliha t pada Tabel 2.
Tabel 2. Proporsi Campuran Beton
NO MATERIAL PERSENTASE TANAH DIATOME (kg) 0% 10% 1 Semen 600 540 2 Ta nah Dia tome 0 60 3 Coa rse Agrega te 752,5 761,5 4 Fine Agrega t 294,4 298,0 5 fine sa nd 588,9 596,0 6 a ir 180,00 180,00 7 SP 9 9 TOTAL 2415,77 2444,45 Tabel 3. Penambahan Serat Pada Setiap Varisasi
Variasi Serat Kaca Polyproppylene (%) (Kg) (Kg) 0 0 0 0,2 5,4 1,82 0,4 10,8 3,64 0,6 16,2 5,46 0,8 21,6 7,28
Pa da   sa a t  pengecora n  benda   uji,  sera t polypropylene dan serat kaca dicampurkan secara merata ke  da la m  ca mpura n  beton  da n  pena mba ha n  sera t dila kukan bertahap agar serat tidak menggumpal. Ura tan pencampurannya adalah a gregat halu s, a gre ga t  ka sa r, semen, tanah dia tomae, sera t, a ir dan supe rpla stic iz e r. Pa da saat campuran beton segar tela h t e rca mpu r ra ta , ma ka a kan diuji flow untuk memastika n  wo rka bilit a s da ri beton sega r.

## 2.10 Pembuatan Benda Uji
Ma terial untuk benda uji disia pkan dan dit imba ng sesua i  denga n  mix  design  ya ng  tela h  ditentuka n sebelumnya   seperti  a grega t  ha rus  disia pka n  da la m kea da a n saturated  surface  dry (SSD)  serta   semen dipa stikan tidak membeku a gar baha n -baha n  t e rseb ut tida k  menyera p  a ir  ya ng  menyeba bka n  da pa t mempengaruhi kekuatan beton. Pengadukan c a mp ura n beton menggunakan a lat concrete mixer, terlebih dahulu concrete mixer dibersihkan dari ba han-bahan selain d a ri komposisi  beton.  Ba ha n-ba ha n  dima sukka n seca ra berta hap kedalam mesin pengaduk beton a gar tercampur mera ta dengan kecepatan putar yang sedang . Beton segar yang telah dia duk dituangkan ke dalam ceta ka n silinder berdia meter 10 cm da n tinggi 20 cm. Sebelum penua nga n ca mpura n beton sega r, ceta ka n beton dengan oli terlebih da hulu agar ketika  p e le pa sa n benda uji tidak lengket dan rusak dengan tujuan ceta ka n beton dapat digunakan kembali. Benda uji a ka n d ib uka setela h 24 jam dan setiap benda uji ya ng tela h mengera s diberi kode ta nda sebagaimana yang telah direncana ka n sesua i  denga n  persenta se  sera t  da n substitusi ta na h dia toma e.  Benda   uji  a bsorbsi  mengguna ka n  kubus denga n ukura n 5 cm × 5 cm × 5 cm. Ma sing-ma sing benda  uji a ka n diberika n pera wa ta n sela ma  28 ha ri denga n  ca ra   merenda m  benda   uji  keda la m  ba k perenda ma n berisi a ir ta wa r ya ng terbuka . Pa da  sa a t benda uji berumur 28 hari ba rulah dilakukan p e ngu jia n terha dap benda uji.

## 2.11 Analisa Varian
Ana lisa   va ria n  dila kuka n  untuk  mengeta hui penga ruh jenis serat dan jumla h v a ria si p e na mba han sera t serta substitusi 10% tanah diatomae terhada p k ua t teka n beton mutu tinggi menggunakan substit usi t a na h dia tomae. Perhitungan dilakukan menggunakan bantua n microsoft  exel,  diliha t  a pa ka h  pengguna a n ma sing- ma sing serat dan substitusi ta nah diatomae berpenga ru h terha dap kuat tekan beton mutu tinggi serta  b a ga ima na intera ksi a ntara serat dan tanah diatomae terha da p k ua t teka n. Metode seleksi untuk menghitung a nalisa  v a ria n menggunakan metode dua a rah efek tetap.
Hines  da n  Montgomery[8]  menya ta ka n  sua tu va ria bel a tau faktor bebas dapat dianalisis penga ru hnya terha dap suatu besaran terika t  u n tuk d ilih a t  da mpa k a ntara keduannya dengan cara a nalisis va ria n kla sfik a si dua  a rah model efek tetap yang diteliti. An a lisa  v a ria n bertujuan untuk menentukan kesimpu la n b e rda sa rka n ha sil va ria bel pengujian. Da ri a nalisis va ria n ini na ntinya a kan dapat dilihat pula  bagaimana jika sala h sa tu  se ra t a ta u tanah diatomae memberika n  p en ga ruh t e rha da p nila i kua t tekan beton mutu tinggi.
Tabel 4. Ana lisis Va ria n Kla sfika si Dua  Ara h Model Efek Tetap
Sumber Varian Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata-rata kuadrat Fo A perlakuan 𝑆𝑆 𝐴 a – 1 𝑀𝑆 𝐴 = 𝑆𝑆 𝐴 𝑎 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴 𝑀𝑆 𝐸
B
perlakuan 𝑆𝑆 𝐵 b – 1 𝑀𝑆 𝐵 = 𝑆𝑆 𝐵 𝑏 − 1 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Interaksi 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (a – 1)(b –
1) 𝑀𝑆 𝐴𝐵 = 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) 𝑓𝑜 = 𝑀𝑆 𝐴𝐵 𝑀𝑆 𝐸
Error 𝑆𝑆 𝐸 ab (n – 1) 𝑀𝑆 𝐸 = 𝑆𝑆 𝐸 𝑎𝑏 (𝑛 − 1) Total 𝑆𝑆 𝑟 abn – 1
Denga n : abn y bn y SS a i i A 2 ... 1 2 − =  = (3)
abn y an y SS b i j B 2 ... 1 2 − =  =
(4) , 2 ...
1 2 1 B A b j j a i AB SS SS abn y bn y SS − − − =   = = (5) , 2 ... 1 1 2 1 abn y y SS b j n k ijk a i AB   = = = − = (6)
, B A AB T E SS SS SS SS SS − − − = (7)
Ketera ngan : abn = jumlah keseluruhan benda uji; n = jumla h pengulangan benda uji; a = jumla h dari varia si fa ktor a ; dan b = jumla h dari varia si fa ktor b

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pa da   ba b  ini  a ka n  disa jika n  ha sil  da ri  setia p pengujia n ya itu pengujia n beton sega r, kua t teka n, a bsorbsi,  sifa t  fisis  a grega t,  a na lisis  va ria n,  da n
pengujian la innya serta pembaha sa n d a ri p e n elit ia n ya ng telah dila kukan.
3.1 Hasil Penelitian

## 3.1.1 Hasil pengujian beton segar
Setia p  va ria si  ca mpura n  beton  mutu  tinggi dila kukan pengujian kecepatan alira n atau dise b ut  j uga flow  test denga n  ca ra   meliha t  kekenta la nnya   serta dihitung  kecepa ta n  a lira n  da n  pa nja ng  gena nga n ca mpura n da ri sumbu x da n y. Nila i flow test pa da penelitia n ini diperliha tkan pada Tabel 5.
Tabel  5. Ha sil  Pemeriksa a n Flow  Test Sera t Polypropylene
Dia tomae Va ria si Sera t Flow Wa ktu Kec (%) (%) (cm) (detik) cm/detik 0 0,0 40 11,09 3,61 0,2 40 11,98 3,34 0,4 40 14,03 2,85 0,6 40 15,55 2,57 0,8 40 17,56 2,28 10 0,0 40 9,34 4,28 0,2 40 12,35 3,24 0,4 40 15,01 2,66 0,6 40 15,34 2,61 0,8 40 16,06 2,49 Tabel 6. Ha sil Pemeriksaan Flow Test Sera t Ka ca Dia tomae Va ria si Sera t Flow Wa ktu Kec (%) (%) (cm) (detik) cm/detik 0 0,0 40 11,09 3,61 0,2 40 11,79 3,39 0,4 40 14,01 2,86 0,6 40 15,10 2,65 0,8 40 16,09 2,49 10 0,0 40 9,34 4,28 0,2 40 10,41 3,84 0,4 40 11,09 3,61 0,6 40 11,37 3,52 0,8 40 13,81 2,90
Berda sarkan Tabel 5 dan Tabe l 6  d i a t a s d a pa t disimpulkan bahwa penambahan serat pa da  c a mpu ra n beton menurunkan kecepatan alira n ( flow test ) sehin gga worka bilita s beton mutu tinggi ikut menurun.

## 3.1.2 Hasil pengujian kuat tekan beton mutu tinggi
Da ta  hasil pengujian kuat tekan ra ta -ra ta  b e n da uji  silinder  beton  mutu  tinggi  pena mba ha n  sera t polypropylene denga n substitusi 0% da n 10% ta na h dia tomae diperlihatkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Ha sil Pengujian Kuat Teka n Ra t a -ra ta  Se ra t Polypropylene
Dia tomae Va ria si Serat Kua t Tekan Rata-rata (%) (%) Mpa 0 0,0 73,70
0,2 72,195 0,4 68,14 0,6 67,70 0,8 66,50 10 0,0 59,04 0,2 57,51 0,4 57,40 0,6 55,79 0,8 55,75
Berda sarkan Tabel di a tas dapat diketahui ba hwa nila i kua t tekan beton mutu tin ggi p e n a mbaha n se ra t polypropylene mengalami penurunan n ila i k ua t  t e ka n seiring  denga n  berta mba hnya   va ria si  sera t.  Nila i tertinggi denga n penambahan serat polypropylene adalah 73,70 MPa dan nila i terendah adalah 55,75 MPa.
Tabel 8. Ha sil Pengujian Kuat Teka n Ra t a -ra ta  Se ra t Ka ca
Dia tomae Va ria si Sera t Kua t Tekan Rata-rata (Mpa ) (%) (%) Mpa 0 0,0 73,70 0,2 70,82 0,4 69,10 0,6 67,75 0,8 66,22 10 0,0 59,04 0,2 57,06 0,4 53,71 0,6 51,10 0,8 50,65
Pena mbahan serat kaca menurunka n n ila i k u a t teka n  beton  seiring  denga n  berta mba hnya   va ria si penambahan serat. nila i tertin ggi u n t uk p ena mba han sera t ka ca adalah 73,70 MPa sedangkan nila i kuat t e ka n terendahnya a dalah 50,65 MPa.

## 3.1.3 Hasil pengujian absorbsi beton mutu tinggi
Pengujia n  a bsorbsi  pa da   beton  mutu  tinggi dila kukan setelah perawatan 28 hari. B e n da  u j i k u bus direnda m  sesua i  denga n  interva l  wa ktu  ya ng  tela h diteta pka n  pa da  metode penelitia n. Ha sil pengujia n a bsorbsi diperlihatkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Ha sil Pengujian Absorbsi Benda Uji Kubus
Jenis Sera t Dia tomae Persentase Sera t Absorbsi (%) (%) (%) Sera t Polypropylene 0 0 6,18 0,2 5,77 0,4 5,22 0,6 4,18 0,8 3,20 10 0 4,71 0,2 5,33 0,4 6,71 0,6 5,90
0,8 5,00
Sera t Ka ca 0 0 6,18 0,2 5,18 0,4 4,09 0,6 3,79 0,8 3,60 10 0 4,71 0,2 6,07 0,4 6,26 0,6 5,75 0,8 4,38
Gambar  1. Gra fik  Absorbsi  denga n  Substitusi  0% Ta nah Dia tomae Penambahan Serat Polypropylene
Gambar  2. Gra fik  Absorbsi  denga n  Substitusi  0% Ta nah Dia tomae Penambahan Serat Kaca
Berda sarkan gra fik di a tas data diketah ui b a h wa beton mutu tinggi dengan substitusi ta nah diatomae  d a n penambahan serat kaca, p a da  wa k tu p ere nda man  9 0 menit  perta ma   beton  menga la mi  a bsorbsi  seca ra signifika n, namun pada wa ktu perendaman dari 90-1400 menit nila i a bsorbsi beton sangat kecil ya ng menendakan beton sudah dalam keadaan jenuh dengan a ir.
Sema kin tinggi penggunaan serat pada campura n beton ma ka  nila i a bsorbsi a ta u penyera pa n a ir pa da
beton juga ikut menurun, jadu dari gra fit tersebut  d a pat pula  diketahui penggunaan serat baik untuk  d igu na ka n pa da   ca mpura n  beton  mutu  tinggi  ka rena   a ka n memberikan dampat yang baik pula pada struktur b e ton itu sendiri.

## 3.1.4 Analisa Varian
Perhitungan analisa varian melihat pengaruh d a ri substitusi 10% tanah diatomae dan p e namba ha n se ra t terha dap kuat tekan beton mutu tinggi.
Tabel 10. Ana lisis Va ria n Penga ruh Substitusi Ta na h Dia tomae dan Serat Polyproylene Terhadap Kuat Te ka n Beton
Sumber Varian Jumlah Kuadra t Derajat Kebebasan Rata- rata Kuadrat F o hitung F o tabel Diatomae 1181,2 1 1181,2 186 4,4 Serat 115,3 4 28,8 4,54 2,9 Interaksi 23,9 4 5,9 0,94 2,9 Error 126,9 20 6,4 Total 1447,4 29
Tabel 11. Ana lisis Va ria n Penga ruh Substitusi Ta na h Dia tomae dan Serat Kaca Terhadap Kuat Tekan Beton
Sumber Varian Jumlah Kuadra t Derajat Kebebasan Rata- rata Kuadrat F o hitung F o tabel Diatomae 1734,8 1 1734,8 261,8 4,4 Serat 255,2 4 63,8 9,63 2,9 Interaksi 6,99 4 1,8 0,26 2,9 Error 132,5 20 6,6 Total 2129,5 29
Nila i a nalisis va ria n yang diperoleh  u nt uk se ra t polypropylene dan serat kaca menyatakan  b a hwa  k ua t teka n beton mutu tinggi dengan penambahan  se ra t d a n substitusi tanah diatomae memiliki penga ruh t e rha da p kua t tekan beton, hal ini da pat diketahui karena nila i  Fo hitung > Fo ta bel.

## 3.2 Pembahasan
Berda sa rka n  ha sil  pengujia n  kua t teka n da pa t disimpulkan bahwa penambahan se ra t  p oly pro pyle ne menyebabkan penurunan t e rha da p k ua t t e ka n b e t on seiring  denga n  pena mba ha n  va ria si sera t. Substitusi ta nah diatomae sebagai pengganti sebagia n seme n j u ga menurunkan kuat tekan beton mutu tinggi, sa ma h a ln ya denga n pengguaan sera t kaca. Penurunan kuat te kan  in i dia kiba tka n  kerena   pengguna a n  sera t  pa da   beton menyebabkan gaya geser ya ng terjadi d i d a la m b e ton , sehingga   ketika   beton  menerima   beba n penya lura n beba n tersebut terhalang dengan adanya serat  se hin gga penyaluran tidak merata menyebabkan beton mengalami keha ncuran.
Ha sil da ri pengujian a bsorbsi m e nya ta kan  b a hwa pena mba ha n  sera t  pa da   ca mpura n  beton  da pa t mengura ngi  ka da r  a bsorbsi,  ka rena   jenis  sera t polypropylene dan serat kaca tidak menyerap air. Ha l in i meningka tka n dura bilita s beton sehingga  beton lebih ta han terhadap keadaan lingkungan, asam dan basa.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 A b s o r b s i (% ) Waktu (menit) 0,0% 0,2% 0,4% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 A b s o r b s i (% ) Waktu (menit)
0,0% 0,2% 0,4%
4. Kesimpulan Dan Saran
4.1 Kesimpulan
Penguna a n  substitusi  10%  ta na h  dia toma e menurunkan nilai kuat tekan beton. Kuat tekan ra ta-ra ta beton  mutu  tinggi  substitusi  0%  ta na h  dia toma e diperoleh 73,70 MPa, sedangkan dengan menggu na kan substitusi 10% tanah diatomae didapat nila i k u a t t e ka n 59,04  MPa ,  a da pun  ha sil  da ri  pengujia n  a bsorbsi menenjukkan bahwa penambahan serat pada c a mpura n beton dapat mengurangi ka dar absorbsi pada beton mutu tinggi.  Nila i  a bsorbsi  tertinggi  terda pa t  pa da   0% substitusi tanah diatomae dan 0,0% penamba ha n se ra t , ya itu 6,18% serat polypropylene dan kaca. Nila i a bsorbsi terenda h  a da la h  3,20%  untuk  untuk  va ria si polypropylene  0%  ta na h  dia toma e  da n  0,8% sera t, 3,60%  untuk  sera t  ka ca   va ria si  0,8%  sera t da n 0% substitusi  ta na h  dia toma e. Ha sil  a na lisa   da ta menunjukka n  ba hwa   ta na h  dia toma e  da n  sera t berpengaruh terhadap kuat tekan beton ka re na  n ila i F o hitung > da ri F o tabel .

## 4.2 Saran
Penelitia n sela njutnya diharapkan dapat melakukan pengujian terhadap kuat tekan pa da  u mur b e t on ya n g berbeda untuk melihat kenaikan a taupun penurunan nilai kua t tekan terhadap penambahan serat pada beton. Pe rlu a danya peninjauan khusus terhadap pola keretakan beton bersera t menggunakan mikroskop untuk m elih a t  le b ih deta il pengaruh penggunaan serat terha da p k ua t t e kan beton  mutu  tinggi.  Penelitia n  sela njutnya   da pa t mela kukan pencampuran sera t polyp ropy le ne d e n ga n sera t ka ca dalam sa tu adukan dan diliha t p e nga ruh nya terha dap kuat tekan beton mutu tinggi.

## 5. Daftar Kepustakaan
[1]  Pra yuda, Hakas. " Analisis Kuat Tekan Beton M ut u Tinggi Dengan Bahan Tambah Superplastisizer dan Limbah Las Karbit. " Rekayasa Sipil 1 2 .1 : 3 2- 38 (2018).
[2]   Mulyono,  T., Teknologi  Beton ,  Penerbit  Andi, Yogya karta, 2004.
[3]  Ha sa n,  M. a nd Sa idi, T., Properties of blended cement paste with diatomite from Ac e h Pro vi nce Indonesia, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 796, 012034, 2020..
[4]   Neville,  A.  M.  a nd  Brooks,  J.  J.,  Concrete Technology, 2nd edn, Essex: Pearson Edu ca tio n, Inc, 2004.
[5]    Ka rtini, W. Penggunaan serat polypropylene untuk meningkatkan  kuat  tarik  belah  beton .  Jurna l
Reka yasa Perencanaan, 4(1). 2007.
[6]  Ca stiqliana, Silvia . " Pengaruh Penambahan Maleat Anhidrida-Grafted-Polipropilena Terh ad ap S i fa t
Kekuatan Bentur Dan Penyerapan Ai r K o mpo si t Hibrid Plastik Bekas Kemasan Gel as Be rp eng isi Serbuk Serat Ampas Tebu dan Serbuk Serat Kaca” . Jurna l  Teknik  Kimia   USU,  Vol.  5, No. 1 Ma ret 2016.
[7]   Purwa nto, Eddy. Studi Kuat Lentur Beton  Ri nga n Berserat Kawat Galvanis. Rekayasa : Jurnal Ilmia h
Fa kultas Teknik Universitas Lampung. 15.3. 1 9 3- 204. 2011.
[8]  Hines,  W.W.,  Montgomery,  D.C., Probabilitas Statistik dalam Ilmu Rekayasa dan Manajemen , Edisi Kedua , Terjema ha n Rudia nsya h da n A.H. Ma narung, UI Press, Ja karta, 1990.
[9]   Tjokrodimuljo,  Ka rdiyono.  " Teknologi  beton ." 1996.